(587) mm 
tur in raaflam concauam, duriffimam, limae refiften- 
tem mallcoque, ignefcens vero maffa facilius frange¬ 
batur, maflam conftituens non lamcllatam, fed gra- 
nulatam, granis profundius coloratis conflantem. 
Item varia proportione admixta platina contingebat, 
addita mixtura, chalybem efficiente, reavmvrii 
quae componitur ex puluere carbonum, fuligine, ci¬ 
neribus lignorum et fale communi, nulla mutatio 
contingebat. 
Fluit itaque platina cum omnibus metallis, fed 
non perfe&e immutatur, microfcopium enim ali¬ 
quas adhuc partes integras oftendit; omnia porro 
metalla duriora reddit, coloremque mutat, ferrum 
et cuprum ne ab aere corrumpantur, praecauet, con¬ 
trarium praeftat in ftanno et plumbo. 
His expolitis recenfentur tandem quarta febfionep. 6j6. 
experimenta, cum femimetallis facla, variisque eo¬ 
rum compolitionibus. imperfeflum cum hydrargy- 
ro conftituit amalgama, immo per corium fimul 
transprimi fe patitur, nec igne amplius funditur: 
cum plumbo autem fufa platina et in mercurium in- 
fufa, puluerem emittebat nigricantem, qui vera erat 
platina, feparato autem omni mercurio, fupererat 
calx ex plumbo platinaque participans. Cum aura 
tamen mixta platina et cum mercurio amalgama ef¬ 
ficiebat, ex quo feparatum aurum ita cum platina 
mixtum comparuit, ut nulla feparari poflet ratione. 
Bifmuthum et platina facile funditur, fed mixtura 
fragilis, paulo durior, fracfa ftriatam fuperficiem 
exhibebat, in aere fplendorem perdebat, colorem 
contrahens luteolum vel purpurafcentem. Valide 
quoque a zinco foluitur platina, fed cum magna 
zinci deperditione ponderis, aere non afficitur, du¬ 
rior fit, et malleo in partes finditur varias; itidem fo- 
lubilis fit per regulum antimonii, malTaque frafta in. 
aequalem fuperficiem oftendit, pondere augetur et, 
foliaceam magis texturam acquirit, Pertra&auit tan- 
